Mineralchemie. Polymorphie. Flüssige Kristalle. - 147 - 



Calcit bei höherer Temperatur entsteht meistens ein einzelnes Calcitkristall- 

 korn. In Berührung mit wässeriger Lösung geht die Umwandlung ver- 

 hältnismäßig rasch vor sich. Unzweifelhaft hat Peine dieselbe Form 

 beobachtet, verwechselte sie indes mit Aragonit durch Anwendung von 

 Farbreaktionen. 



Von anderen angeblichen Modifikationen des Calciumcarbonats seien 

 genannt : 



Vater it. Vater hatte seinerzeit Diffusionsversuche in Gegenwart 

 einer alkalischen Lösung mit Baryumgehalt unternommen ; er erhielt 

 kugelig-faserige Aggregate von der Dichte 2,54 mit etwas Baryumgehalt, 

 welche die Verf. ebenfalls aus magnesiumhaltiger Lösung darstellten. An 

 sphärischen Aggregaten von 0,03 mm Durchmesser fanden die Verf. durch 

 Zerdrücken derselben einzelne Partikeln mit gerader Ausiöschung, nega- 

 tiver Längsrichtung, y — 1,62, a = 1,47, Dichte 2,51. Eine chemische 

 Untersuchung ergab die Anwesenheit von 4 % Wasser und 1 % K H. 

 Selbst beim Erhitzen auf 700° ändert sich das Aussehen der Aggregate 

 nicht; dies spricht unzweifelhaft dafür, daß die Vateritaggregate nichts 

 anderes als poröser kristalliner Calcit mit viel Wasser (10 Vol.-%) da- 

 zwischen sind. In kleinen offenbar dichten Sphärolithen war überdies co 

 des Calcits einwandfrei bestimmt worden. Nur in einem Fall ergab ein 

 mehrwöchentlich bei 25° geschütteltes Vateritpräparat Aragonitnadeln, was 

 nur durch Verunreinigung des Materials erklärt werden kann. 



Ktypeit. Lacroix beschrieb eine positive Form des Ca C 3 in 

 Pisolithen als besondere Modifikation Ktypeit. Eine Erklärung der Piso- 

 lithe gab Sorby durch die Annahme, daß Aragonitkristalle sich tangential 

 um die Kugeln gruppierten. Es ist möglich, daß ^-CaCOg in den Piso- 

 lithen aggregiert ist, doch müßte dann die Doppelbrechung derselben höher 

 sein (0,100 statt 0,020). Eine einwandfreie Erkläiung der Pisolithe wird 

 daher vorläufig noch nicht gegeben. 



Conchit ist identisch mit Aragonit (vgl. R. Brauns, Centralbl. 

 f. Min. etc. 1901. 134). 



Lublinit. Filzige Aggregate feinster Nädelchen mit sehr schiefer 

 Auslöschung. Indessen hat E. Quercigh (Eivista Min. Crist. Ital. 44. 

 1916. 65 — 94) die Annahme ausgesprochen, daß der Lublinit nichts anderes 

 als Calcit sei mit parallel bestimmten Kanten stark verlängerten Ehombo- 

 edern. Die Dichte ist gleich derjenigen des Calcits, desgleichen die Licht- 

 brechung. Auf 450° erhitzt zeigen die Kristalle keine Umlagerung, die 

 Meigen'scIic Reaktion ist diejenige des Calcits. Qüercigh sowie die Verf. 

 halten also Lublinit und Calcit für identisch. 



Amorphes Calciumcarbonat. Die zentralen Partien mancher 

 der Niederschläge von kristallinem Ca C 3 zeigten niedrige Brechungs- 

 indizes und fast isotropen Charakter. Vermengt man konzentrierte Lösungen 

 von CaCl 2 und Na 2 C0 3 , so erhält man gelatinöse isotrope Niederschläge 

 mit dem Brechungsindex 1,51 — 1.53. Es ist auch nach den Untersuchungen 

 von V. Wediarn, der kontinuierlich alle Übergänge von grobkristallinem 

 bis amikronischem Baryuinsulfat darstellte, nicht zu bezweifeln, daß ein 



k* 



